Versuche an Silicaten. 1 1 



abgekühlt, 3. wieder im Kurzschlußofen erhitzt und langsam 

 erkalten lassen, 4. im Heräusofen erhitzt bis 1400°, geschmolzen 

 und mittellangsam gekühlt wurde. 



Ferner wurde das künstliche MgSiOg im Kurzschlußofen 

 geschmolzen und 1. rasch, ferner 2. langsam gekühlt. 



Bei zwei weiteren Versuchen wurde ein Mineral isator zu- 

 gesetzt, und zwar Natriumwolframat. Beim ersten Versuch wurde 

 langsam, beim zweiten schnell abgekühlt. 



Versuche mit Bronzit von Kraubath. 



Die Zusammensetzung ist durch zwei Analysen von 

 H. Höfer und von Regnault bekannt. 



Diese Analysen geben einen Gehalt von 6-567o FeO (Reg- 

 naul t), beziehungsweise 7 -4270 FeO (H.Höfer) an. Der Achsen- 

 winkel wurde von Tschermak in Öl mit 2\az=z 106°52' be- 

 stimmt; wenn der Winkel 2 V in Öl ungefähr 107° beträgt, ist der 

 innere wirkliche Winkel der optischen Achsen nahe bei 90° (nach 

 Beobachtungen von des Cloizeaux, wie Tschermak angibt). 

 Der Bronzit von Kraubath ist also optisch nahezu neutral. 



Das Ausgangsmaterial wurde vorher einer Prüfung unter- 

 worfen, wobei sich ergab, daß der Bronzit mit geringen Mengen 

 eines monoklinen Pyroxens verwachsen erscheint. Bei allen Ver- 

 suchen wurde darauf geachtet und gefunden, daß ein solcher Ge- 

 halt an monoklinem Pyroxen von Haus aus im Bronzit vorhanden 

 ist. Das Pulver schmolz im Kohleofen bei 1375 bis 1450°. Die 

 Schmelze wurde nun 1. in Wasser geworfen — rasche Kühlung — 

 oder 2. im stromlosen Ofen belassen — mittlere Kühlung — oder 

 3. im ab und zu angeheizten Ofen belassen — langsame Kühlung. 

 Es ergab sich nun, daß sich in ersterem Falle randlich ein 

 Überzug von Bronzitsubstanz an der Innenwand des Tiegels 

 ergab, der aus einem Aggregat feinster Nädelchen bestand, die 

 miteinander parallel aggregiert waren. Infolge der vielfachen 

 Überlagerung dieser feinsten Nädelchen in selbst dünnen 

 Schliffen tritt Kompensation der von den einzelnen Nädelchen 

 bewirkten Interferenzerscheinungen auf und nur an besonders 

 günstigen Stellen läßt sich der monokline Charakter dieser 

 Fasern oder Nädelchen erkennen. Nähere Daten lassen sich 



